2. 実験方法
 供試材については，機械的特性の影響を明確化するため，炭素量が0.2%の鋼板を熱処理することで引張強さを0.6～1.5GPaに調整した3種類の鋼板を試作した。次に，化学成分（炭素量）の影響を明確化するため，炭素量を0.20～0.55%とした4種類の鋼板に熱処理を施し，引張強さを約1.5GPaに揃えた鋼板を試作した。これらの鋼板は熱処理で機械的特性を調整した後，研削を行って板厚1.6mmに揃えた。
 拡散性水素をレーザ溶接部に侵入させるため，アセトンに浸漬して10分間の超音波洗浄による脱脂を行った後，防錆油（Nippon Parkerizing, NOX-RUST550HN）を鋼板に塗布した。具体的には，防錆油に鋼板を浸して，1日吊るして余分な油を落としたものを試験片とした。試験片の防錆油量は，いずれも片面当たり3g/m2であった。これは，防錆油の付着量としては比較的多く，通常より厳しい評価である。

カテゴリ: 化学
質問: 鋼板の面積が100m2の場合、両面で試験片の防錆油量の使用料は何gですか。
回答: 鋼板の面積が100m2の場合、両面で試験片の防錆油量の使用料は600gです。

カテゴリ: 化学
質問: 化学成分（炭素量）の影響を明確化するために使用した炭素量の最大の量と最小の差は何%ですか。
回答: 化学成分（炭素量）の影響を明確化するために使用した炭素量の最大の量と最小の差は0.35%です。